48 



F. POCKELS, 



Dies ist auch bei den Beobachtungen, die zur Ermittelung der piezooptischen 

 Constanten dienen sollen , zu berücksichtigen. Beispielsweise kann man dazu 

 Compensatorbeobachtungen in der Richtung Z° oder Y° an einer parallel X° com- 

 primirten natürlichen Würfelplatte nicht verwenden , wohl aber solche Beobach- 

 tungen in der Richtung Z° an einer parallel einer der Dodekaedernormalen X 

 oder Y comprimirten Platte , weil dabei die Schwingungsrichtungen schon zu 

 Anfang parallel und senkrecht zur Druckrichtung sind. 



§ 3. Elektrooptische Beobachtungen. 



a. Die untersuchten Kr y stallplatten. 



Die Natriumchlorat -Kry stalle , welche zur Untersuchung gelangten, waren 

 theils von mir selbst im mineralogischen Institut zu Gröttingen gezüchtet , theils 

 von Herrn Groldbach in Kehl bezogen. Sie waren grösstentheils nur von "Würfel- 

 flächen begrenzt und als mehr oder weniger dicke quadratische Tafeln ausge- 

 bildet, wobei oft die eine Breitseite (die Auflagerungsfläche) in der Mitte trich- 

 terförmig vertieft war. Die grössten, von Hrn. Groldbach stammenden Krystalle, 

 deren Kanten bis zu 2\ cm lang waren , enthielten einen zu Beginn des Wachs- 

 thums gebildeten , der Mitte der einen Breitseite anliegenden , einschlussreichen 

 Kern, und waren daher nicht in ihrer ganzen Ausdehnung verwendbar. Unter 

 den selbstgezüchteten befanden sich aber einige ganz klare tafelförmige Krystalle 

 mit glatten Flächen, welche ohne weitere Bearbeitung benutzt werden konnten; 

 hierher gehört insbesondere die zu einem Theil der Compensatormessungen ver- 

 wandte , später schlechthin als „Würfelplatte" bezeichnete Krystallplatte, 

 deren Dicke (|| Z°) 3,77 mm betrug und deren längere Kanten 12,0 bezw. 11,35 mm 

 maassen, und welche nur massig starke, gegen die Ränder hin abnehmende ano- 

 male Doppelbrechung zeigte. 



Zum Zwecke der Beobachtungen in der Richtung von Dodekaedernormalen 

 war aus dem oberen , klaren Theile eines der grossen Krystalle eine Platte so 

 geschnitten, dass ihre Breitseiten parallel der vorherrschenden Würfelfläche (001) 

 des Krystalles, also senkrecht zur Z°-Axe nach der Festsetzung in § 2d, waren, 

 und dass die schmalen Seitenflächen von den zu 001 senkrechten Dodekaeder- 

 flächen (110 und 110) gebildet wurden, somit unter 45° gegen die langen Kanten 

 des ursprünglichen Krystalles (die X° und Y°-Axe) geneigt waren. Diese Platte, 

 welche in erster Linie zu allen absoluten Messungen diente , soll einfach als 

 „Dodekaederplatte" bezeichnet werden. Die ursprüngliche Doppelbrechung 

 war ziemlich stark , aber nahezu gleichmässig auf der ganzen Ausdehnung der 

 Breitseiten (weil die Platte aus dem Innern des grossen Krystalles geschnitten 

 war) und entsprach gut der in § 2 d gemachten Annahme. Die Dicke der Platte 

 betrug 3,48 mm, die Länge ihrer Schmalseiten anfangs 15,2 und 15,6 mm, später, 

 nachdem sie zum Zwecke der piezoelektrischen Beobachtungen neu abgeschliffen 

 waren , 13,55 und 15,2 mm. Schliesslich war noch aus der Ecke eines grossen 

 Krystalles eine Platte so geschnnitten , dass ihre Breitseiten nahezu die Orien- 



